ACADÉMIQUE. 189 



Le cuivre qui refîoit dans cet or fe manifefta encore mieux par la 



(Couleur noire que prit l'or quand on le fit recuire, & auffi par la perte Transactions 



-qui s'en fit quand on l'affina de nouveau par le plomb a la coupelle , car Phiiosophiq. 



il diminua de quatre grains , &C fe trouva ainfi réduit à Soixante &C feize. . , „ 



Année 1678.' 



, N°. i 4 z. 



AFFINAGEDE V O R ET DE V A R G E N T , 

 par Christophe Merrit. 



L'Affinage confiée à féparer l'or & l'argent de tout autre matière l 

 &c l'on pratique quatre procédés différents pour opérer cette répa- 

 ration. 



Premier Procédé. 



LE départ : il a pour objet de féparer l'or de l'argent ; fi le mélange 

 compolé de ces deux métaux elt affez affiné pour être filé , il faut 

 le mettre en fufion dans un fourneau à vent , & le verfer dans un grand 

 baquet plein d'eau , afin de le réduire en grenaille ; û ce mélange n'étoit 

 qu'au titre de la monnoie courante, il faudrait l'affiner auparavant par 

 la coupelle. On fait lécher cette grenaille , & on la met dans des vaif- 

 -feaux de verre coniques hauts d'un pied , & dont le fond ait fept pouces ; 

 on remplit ces vaiffeaux aux deux tiers d'une bonne eau-forte précipitée , 

 on les met fur une grille de fer, couverte à deux pouces de fable, & 

 on donne par deffous un teu modéré de charbon de bois. 



On verra aulîi tôt de petites bulles fe former , & quelquefois même 

 l'eau-forte fe gonfler jufqu'à fe répandre par deffus les bords des vaif- 

 •ieaux ; mais dans ce cas on retire le vaiffeau jufqu'à ce que l'effervefcence 

 -Toit appaifée , ou bien on verfe dans un autre vaiffeau partie de ce qu'il 

 contient. 



S'il y a du plomb dans le compofé métallique fournis à cette épreuve," 

 il n'eft pas poffible d'empêcher le gonflement dont je viens de parler. 



Lorfqu'une fois l'effervefcence a celle, ç'eft pour toujours, &: il n'eit 

 point à craindre qu'elle recommence. 



La couleur verdàtre de l'eau-forte indique la quantité du cuivre qui 

 e trouve uni au mélange. 



Si l'eau-forte fe répand , elle pénétrera les briques & le bois fur lefquels 

 elle s'arrêtera. 



On laiffe ordinairement ces vaiffeaux dans le bain de fable pendant 

 l'elpace d'une nuit, en entretenant toujours un feu modéré ; le lendemain 

 matin on décante doucement l'eau-forte imprégnée d'argent , ck l'on 

 trouve l'or précipité au fond du vaiffeau fous la forme d'une poudre 

 noirâtre ; on débarralTe cette poudre de toute particule laline par des lotions 

 cinq ou lix fois réitérées, après quoi il ne relie plus qu'à faire fondre 

 cette poudre d'or pour la réduire en lingots. 



A l'égard de l'argent dilfous dans l'eau-forte , on l'en retire par Fin»; 

 termede du cuivre , en la manière fuivante. On a de grands baquets en- 



Art. !V t 



